-122- 



Mineralogie. 



Setzung Li Cl . 2SrCJ 2 , — LiBr— BaBr 2 : Eutektikum bei 483° und 25 MoL-% 

 BaBr 2 . Das System LiCl— BaCl 2 hat denselben Kristallisationstypus. 



III. Binäre Systeme aus NaBr mit KBr, MgBr a , SrBr 2 , 

 CaBr 2 , BaBr 2 . 



NaBr — KBr: Kontinuierliche Reihe von Mischkristallen mit Minimum 

 bei 643° und 56 Mol.-% KBr; keine Andeutung von Entmischungen, ob- 

 wohl anzunehmen ist, daß das System bei gewöhnlicher Temperatur unter- 

 kühlt ist, da ein mechanisches Gemenge von NaBr und KBr und die 

 erhaltenen Mischkristalle sehr erheblich verschiedene Lösungswärmen be- 

 sitzen (nach den älteren Untersuchungen von N. S. Kürnakow und 

 S. F. Zemczuzny zitiert; s. Zeitschr. f. anorg. Chem. 52. 1907. 186). — 

 NaBr— MgBr 2 : Eutektikum bei 431° und 41 Mol,-% MgBr 2 . Keine 

 Mischbarkeit der Komponenten im festen Zustand. — NaBr— CaBr 2 : 

 Mischungslücke von 33—86 Mol.- % CaBr 2 , Eutektikum bei 60% CaBr 2 

 und 514°. Reaktion der ausgeschiedenen Mischkristalle im erstarrten 

 Zustande bei 469° unter Bildung einer Verbindung NaBr . 2 Ca Br,. deren 

 Ausbildung durch eine äußerst feinkörnige Beschaffenheit des ge- 

 nannten Eutektikums begünstigt wird und bei 66,67 Mol.-% CaBr 2 einen 

 maximalen Haltepunkt auf den Abkühlungskurven hervorruft. Es liegen 

 also ganz ähnliche Verhältnisse vor wie bei den von Cr. Tammann (Lehrb. 

 d. Metallogr. 1914. 196) in den Systemen Tl— Sb, Ni— Sb, Ni- Sn und Ni— Si 

 geschilderten Umsetzungen im kristallinen Zustand von Legierungen. — 

 NaBr— SrBr 2 : Eutektikum bei 486'' und 61 Mol.-% SrBr 2 . Keine Misch- 

 barkeit im festen Zustande. — NaBr— BaBr 2 : Eutektikum bei 600° und 

 40 Mol.-% BaBr 2 . Keine Mischbarkeit im festen Znstande. 



IV. Binäre Systeme aus KBr mit MgBr 2 , CaBr 2 . SrBr 2 . BaBr 2 . 

 KBr — Mg Br 2 : Zwei Doppelsalze: a) 2KBr.MgBr 2 . kongruent 



schmelzend bei 348°. b) KBr.MgBr 2 , inkongruent schmelzend bei 391°. 

 rhombisch, mit negativer Doppelbrechung. Mannigfaltige Abnormitäten bei 

 der Abkühlung durch Ungleichgewichte, in den Schmelzen mit ca. 50 % 

 MgBr 2 typische Peritektikalstruktur in den Schliffen; Eutektikum bei 

 334° und 35% MgBr 2 . Keine Mischbarkeit der Kristallarteu im festen 

 Zustande. — K Br— Ca Br 2 : Verbindung K Br . Ca Br 2 kongruent schmelzend 

 bei 637°, rhombisch , mit negativer Doppelbrechung. Eutektika bei 35 % 

 Ca Br 2 und 544° bezw. 67,5 % Ca Br 2 und 563°. Keine merkliche Misch- 

 barkeit der festen Kristallarten. — KBr — SrBr 2 : Zwei Verbindungen: 

 a) 2KBr.SrBr 2 , kongruent schmelzend bei 559°. rhombisch, positive 

 Doppelbrechung, b) K Br . 2 Sr Br 2 , kongruent schmelzend bei 574°, mono- 

 klin, negative Doppelbrechung. Drei Eutektika bei den Temperaturen 556°, 

 534°, 562° und den Konzentrationen von ca. 29.50 und 82 Mol.-% SrBr 2 . 

 Keine Mischbarkeit der festen Kristallarten. — KBr— BaBr 2 : Doppelsalz 

 2 KBr . BaBr 2 , schmilzt kongruent bei 634° mit flachem Maximum; rhombisch, 

 mit positiver Doppelbrechung. Eutektika bei den Temperaturen 632° 

 und. 612* und den Konzentrationen von ca. 22,5 bezw. 51,5 Mol.-% BaBr 2 . 



Als Endresultat der umfangreichen Ausarbeitungen ist der Vergleich 

 mit den entsprechenden Chlorid-Systemen sehr lehrhaft; die Schmelzpunkte 



i 



